DIALYTIQUE DES GAZ. 225 



léculaire de diffusion qui leur est propre, tel que cela a 

 lieu dans le cas du graphite artificiel; 3° enfin, des pores 

 à travers lesquels les gaz ne peuvent pénétrer ni par trans- 

 piration capillaire ni par diffiusion, mais seulement à la 

 suite d'une absorption suivie de liquéfaction, comme cela 

 a lieu dans le cas de certains métaux, et peut-être aussi 

 à travers les pores les plus fins du graphite. 



L'espace nous manque pour reproduire en détail les 

 expériences de M. Graham sur l'occlusion des gaz par 

 d'autres métaux que le platine et le palladium. L'auteur 

 a examiné successivement sous ce rapport le pouvoir ab- 

 sorbant des métaux suivants : cuivre, or, argent et fer. 

 Nous nous bornerons pour chacun aux faits principaux. 



1° Cuivre. — 50 grammes de cuivre, réduit par l'hy- 

 drogène et traité comme précédemment, c'est-à-dire, 

 chauffé au rouge et refroidi ensuite lentement dans une 

 atmosphère d'hydrogène, puis soumis à l'action de la 

 pompe de Sprengel à la température de la chaleur rouge, 

 a fourni dans une heure 3,35 Ce. d'hydrogène. Il en ré- 

 sulte qu'un volume de cuivre réduit par l'hydrogène est 

 capable d'absorber et de retenir 0,6 volume de ce gaz. 

 La même quantité de fil de cuivre forgé ne retient que 

 les 0,306 de son volume du même gaz, accompagné d'une 

 petite quantité d'oxyde de carbone provenant, sans doute, 

 de quantités minimes de carbone et d'oxygène renfermées 

 dans le cuivre forgé. 



2° Or. — 93,3 grammes de cornets d'or fin, du vo- 

 lume de 4,83 Ce, provenant d'essais faits quelques mois 

 auparavant, ont été soumis sans autre traitement au vide 

 «le Sprengel à la chaleur rouge. L'or a abandonné dans 

 une heure 10,25 Ce. de gaz, -oit pour un volume de cor- 

 nets d'or 2,12 volumes de gaz, composés de : 



Archives, t. XXVIII. — Mars 1867 1<> 



